432 MEMOIRES DE MATHEMATIQUES 



vent qui sort toujours avec une certaine force par l'ou- 

 verture supérieure du fourneau. Malgré cette précau- 

 tion , la sublimation a constamment lieu ; car, à la fin 

 d'une fonte soutenue, on trouve les parois de la che- 

 minée chargées d'un enduit blanc grisâtre , contenant de 

 l'oxide de plomb , des parcelles déminerai d'argent, etc. 

 Ce sublimé m'a donné à l'essai jusqu'à 68 grammes 

 d'argent par myriagramme. 



La flamme qui sort quelquefois sur le devant du four- 

 neau au-dessus du bassin entraîne aussi un peu d'oxide 

 de plomb, qui s'attache au mur de devant en poussière 

 blanche : en le réduisant en plomb et en essayant ce 

 plomb sur l'argent, j'ai trouvé que le myriagramme de 

 ce plomb contenoit 12 grammes et demi d'argent. 



La fonte de 687 myriagrammes de minerai d'argent 

 et de toutes les substances qui sont nécessaires à sa 

 fusion et à l'extraction de son argent, et dont la com- 

 position porte le nom de lit ou de couche , exige com- 

 munément de quinze à vingt-quatre heures de temps. 

 Les produits qui en résultent consistent en scories , en 

 mate et en plomb d'œuvre. 



Les parties pierreuses et terreuses du minerai, avec 

 les fondans et quelques oxides métalliques, sur -tout 

 une partie de celui du fer , se vitrifient et se chan- 

 gent en scories noires. Elles surnagent dans le bas- 

 sin la mate et le plomb d'œuvre , et sont enlevées 

 à mesure que le fourneau en produit et qu'elles se 

 figent à la superficie du bassin. On en obtient ordi- 

 nairement par lit 147 myriagrammes, dont 88 myria- 



